ï8fî ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ration bleue à l'aide de l'oxyde de chrome et des réducteurs. La inélhode de 

 Fremy et Verneuil qui se prête particulièrement bien à ces expériences, n'a 

 jamais donné de cristaux de saphir, lorsqu'on a ajouté, au noyau ou à la 

 brasque, des doses variables de carbone, pour créer une atmosphère réduc- 

 trice, et, au cours des nombreux essais entrepris dans cette voie, on n'a 

 jamais obtenu que du rubis plus ou moins pâle, ou du corindon incolore, 

 suivant que la réduction a été plus ou moins totale. 



Au contraire, des essais analogues dans lesquels le peroxyde de fer 

 remplaçait le sesquioxyde de chrome, ont fourni, en milieu réducteur, des 

 cristaux colorés en bleu sombre prenant une teinte noire foncée à la lumière 

 artificielle. Cette coloration par un oxyde inférieur du fer paraît répondre 

 à celle des saphirs de faible valeur commerciale, tels que ceux qu'on 

 trouve dans certaines parties de l'Australie. 



Bien que le colonel Caron ait montré que la flamme du chalumeau oxhy- 

 drique présente des propriétés réductrices, elles ne sont pas suffisantes pour 

 réduire notablement le sesquioxyde de fer; c'est dire que l'alumine fondue 

 avec quelques centièmes de cet oxyde ne présente qu'une faible coloration 

 jaune, la majeure partie de ce colorant étant rejelée à la surface de la masse 

 fondue sous la forme d'une couche ocreuse. 



Les résultats obtenus en employant l'oxyde de fer magnétique sont à peu 

 près identiques, bien qu'une coloration grisâtre indique que l'oxydation n'a 

 pas été rigoureusement complète dans la flamme du chalumeau. On ne peut 

 donc pas obtenir, par la inélhode de fusion au chalumeau oxhydrique, un 

 saphir coloré par l'oxyde de fer au minimum. 



Mais si l'on fait intervenir une petite quantité d'acide titanique, en même 

 temps que l'oxyde salin de fer, la réduction de cet acide à l'état d'oxyde de 

 titane peut devenir suffisante et demeurer telle, dans la flamme du chalu- 

 meau, pour permettre la fusion, ainsi que l'affinage et développer une belle 

 coloration bleue identique à celle du saphir. 



Les proportions du colorant doivent évidemment varier dans certaines 

 limites, en raison du temps pendant lequel le mélange est soumis à l'action 

 de la flamme, pour obtenir sa fusion; elles doivent donc être fixées d'après 

 ces conditions de fusion. 



Les ovoïdes fondus, d'une belle couleur de saphir, que je présente aujour- 

 d'hui à l'Académie, ont été obtenus avec de l'alumine additionnée de 

 1,5 pour loo d'oxyde magnétique de fer et j^ d'acide titanique. 



Ce saphir de fusion, dont la fabrication présente encore de grandes diffi- 

 cultés, renferme donc 98 pour 100 d'alumine. M. Wyroubotf, qui a bien 



